b'\n_START_ARTICLE_\nSilikon dioksida\n_START_SECTION_\nStruktur kristal\n_START_PARAGRAPH_\nStruktur tetrahedral unit silika (SiO4), blok bangunan dasar dari kaca paling ideal._NEWLINE_Pada sebagian besar silikat, atom Si menunjukkan koordinasi tetrahedral, dengan 4 atom oksigen yang mengelilingi sebuah atom Si pusat. Contoh yang paling umum adalah dilihat dalam bentuk Kristal kuarsa SiO2 silika. Pada masing \xe2\x80\x93 masing bentuk Kristal yang paling termodinamika stabil silika, rata \xe2\x80\x93 rata, semua 4 dari simpul (atau oksigen atom) dari tetra hedra SiO4 dibagi dengan orang lain, menghasilkan rumus kimia bersih: SiO2_NEWLINE_Misalnya, dalam sel unit alfa \xe2\x80\x93 kuarsa, saham tetra hedron pusat semua 4 dari sudut atom O nya, 2 wajah \xe2\x80\x93 saham tetra hedra berpusat 2 atom O sudut mereka, dan 4 tepi berbagi \xe2\x80\x93 berpusat terahedra hanya satu dari mereka O atom dengan tetrahedral SiO4 lainnya. Hal ini membuat rata \xe2\x80\x93 rata bersih 12 dari 24 total simpul bahwa sebagian dari tetra hedra SiO4 7 yang dianggap sebagai bagian dari sel satuan untuk silica._NEWLINE_SiO2 memiliki sejumlah bentuk Kristal yang berbeda (polimorf) selain bentuk \xe2\x80\x93 bentuk amorf. Dengan pengecualian stishovite dan silica berserat, semua bentuk Kristal melibatkan unit SiO4 tetrahedral dihubungkan oleh vektor bersama pada pengaturan yang berbeda. Silikon \xe2\x80\x93 oksigen panjang ikatan bervariasi antara bentuk Kristal yang berbeda, misalnya dalam \xce\xb1 \xe2\x80\x93 kuarsa panjang obligasi adalah 161 pm, sedangkan di \xce\xb1 \xe2\x80\x93 tridimit itu di 154 \xe2\x80\x93 171 pm jangkauan. Sudut Si \xe2\x80\x93 O \xe2\x80\x93 Si juga bervariasi antara nilai rendah 140\xc2\xb0 \xce\xb1 \xe2\x80\x93 tridimit, sampai 180\xc2\xb0 pada \xce\xb2 \xe2\x80\x93 tridimit. Pada \xce\xb1 \xe2\x80\x93 kuarsa sudut Si \xe2\x80\x93 O \xe2\x80\x93 Si adalah 144\xc2\xb0._NEWLINE_Silika berserat memiliki struktur yang serupa dengan SiS2 etrahedra SiO4 tepi \xe2\x80\x93 sharing. Stishovite, bentuk tekanan yang lebih tinggi, sebaliknya memilikirutil seperti struktur di mana silicon adalah 6 koordinat. Kepadatan stishovite adalah 4,287 g/cm3, yang membandingkan untuk \xce\xb1 \xe2\x80\x93 kuarsa, yang terpadat dari bentuk \xe2\x80\x93 bentuk tekanan rendah, yang memiliki kerapatan 2,648 g/cm3. Perbedaan densitas dapat berasal dari peningkatan koordinasi sebagai enam panjang terpendek ikatan Si \xe2\x80\x93 Odalam stishovite (empat panjang ikatan Si \xe2\x80\x93 O dari 176 pm dan dua orang 181 pm) lebih besar dari panjang ikatan Si \xe2\x80\x93 O (161 pm) dalam \xce\xb1 \xe2\x80\x93 kuarsa. Alam koordinasi meningkatkan iconicity ikatan Si \xe2\x80\x93 O. Tapi yang lebih penting adalah pengamatan bahwa setiap penyimpangan dari standar parameter ini merupakan perbedaan mikrostruktur atau variasi yang merupakan pendekatan ke vitreous, amorfatau kaca padat._NEWLINE_Perhatikan bahwa satu \xe2\x80\x93 satunya bentuk yang stabil dalam kondisi normal adalah \xce\xb1 \xe2\x80\x93 kuarsa dan ini adalah bentuk yang dioksida silicon Kristal biasanya dihadapi. Dalam kotoran alam di Kristal kuarsa \xce\xb1 \xe2\x80\x93 dapat menimbulkan warna (lihat daftar)._NEWLINE_Perhatikan juga bahwa kedua mineral temperature tinggi, kristobalit dan tridimit, memiliki keduanya kerapatan yang lebih rendah dan indeks bias dari kuarsa. Karena komposisi identik, yang menyebabkan perbedaan harus dalam jarak meningkat pada suhu tinggi mineral. Seperti biasa dengan berbagai zat, semakin tinggi suhu semakin jauh terpisah atom karena energy getaran meningkat. Mineral tekanan tinggi, seifertite, stishovite, dan coesite, di sisi lain, memiliki kerapatan yang lebih tinggi dan indeks bias jika dibandingkan dengan kuarsa. Hal inimungkin disebabkan oleh kompresi kuat dari atom yang harus terjadi selama pembentukan mereka, menghasilkan struktur yang lebih kental._NEWLINE_Faujasit silica adalah bentuk lain dari silica kristalin. Hal ini diperoleh dengan dealuminasi dari natrium rendah, ultra \xe2\x80\x93 stabil zeolite Y dengan kombinasi asam dan pemanasan. Produk yang dihasilkan mengandung lebih dari 99% silika, memiliki kristalinitas yang tinggi dan luas permukaan yang tinggi (lebih dari 800 m2 / g). Faujasit \xe2\x80\x93 silica memiliki stabilitas termal dan asam yang sangat tinggi. Sebagai contoh, ia mempertahankan tingkat tinggi agar molekul jarak jauh (atau kristalinitas) bahkan setelah mendidih dalam asam klorida pekat.'